So 
a 1008 ) 
qu’on peut assurer que le commerce saura trouver d’utiles débouchés à 
ce nouveau produit; quoiqu'il soit de notre devoir d'ajouter qu’à raison 
du prix élevé de l'or il devient difficile de mettre sur des couverts d’étain 
une couche d’or suffisante pour les rendre durables, sans élever trop leur 
prix. 
» La Commission a mis un grand intérêt à s’éclairer d’une manière pré- 
cise, sur les circonstances de l’opération au moyen de laquelle on applique 
l'or sur les divers métaux. Diverses questions se présentaient : pouvait-on , 
en effet, augmenter à volonté l'épaisseur de la couche d'or de manière à 
produire les mêmes effets qu’au moyen du mercure, ou même de maniere 
à aller plus loin? Le dépôt du métal se faisait-il régulièrement ou d'une 
manière variable ? Quelle était la part de la température du liquide, de sa 
concentration , du nombre des éléments de la pile, de la nature des métaux 
employés? Votre Commission, sans prétendre à approfondir ces ques- 
tions comme elles le seront par de plus longues recherches, a voulu, dès 
à présent, les aborder nettement, pour les traiter au point de vue per 
tique. 
» 1°. La précipitation de lor est régulière; elle est exactement propor- 
tionnelle au temps de l'immersion : circonstance précieuse*qui permet de 
juger de l'épaisseur de la dorure par la durée de l’opération et de la varier à 
volonté, Pour le prouver, il suffit de rapporter ici quelques-unes de nos 
expériences. 
» On a opéré sur un liquide renfermant ı gramme de chlorure d’or sec 
dissous dans 100 grammes d’eau contenant 10 ss _ M 
jaune de potassium. 
» La pile était chargée avec du sulfate de cuivre et du sel marin à ro° du 
pèse-sel. On a employé 6 éléments de 2. décimètres de côté chaque. 
» Nous avons opéré d’abord sur des plaques en argent poli de 5 centi- 
mètres de côté; la surface à dorer était donc de 5o centimètres carrés. 
: Température du liquide, 60° cent. 
P rt 
Or déposé. 
gr. 
Première immersion de deux minutes. E E 
Deuxième immersion.................. 0,063 
Troisième immersion. .......:.....,... 0,063 
Moyenne. ....... 0,063. 
